Ketahanan Impak, Kekerasan dan Struktur Mikro pada Baja Tahan Karat Martensitik 13Cr 3 Mo 3 Ni dengan Variasi Suhu Perlakuan Panas ( Franco Dwiky Praguna )
KETAHANAN IMPAK, KEKERASAN DAN STRUKTURMIKRO PADA BAJA TAHAN KARAT MARTENSITIK 13 Cr 3 Mo 3 Ni DENGAN VARIASI SUHU PERLAKUAN PANAS
Franco Dwiky Praguna 1 , Moch. Syaiful Anwar 2 , Sunardi 1 dan Efendi Mabruri 2
1 Jurusan Teknik Metalurgi, FT- UNTIRTA Jl. Jenderal Sudirman Km 03 Cilegon, Banten 42435
2 Pusat Penelitian Metalurgi dan Material - LIPI Kawasan Puspiptek, Serpong 15314, Tangerang Selatan
E-mail: efendi_lipi@yahoo.com Diterima: 4 Januari 2018 Diperbaiki: 27 Februari 2018 Disetujui: 4 April 2018

## ABSTRAK
KETAHANAN IMPAK, KEKERASAN DAN STRUKTURMIKRO PADA BAJA TAHAN KARAT MARTENSITIK 13 Cr 3 MO 3 Ni DENGAN VARIASI SUHU PERLAKUAN PANAS. Sudu turbin merupakan salah satu bagian penting pada turbin yang bertujuan untuk memutar poros turbin sehingga menghasilkan energi listrik. Pada umumnya material yang digunakan pada sudu turbin adalah baja tahan karat martensitik, akan tetapi material tersebut mudah terjadi kegagalan. Mekanisme kegagalannya dipicu oleh adanya retak mikro dan unsur klorida didalam retakan tersebut sehingga akhirnya sudut tersebut mengalami patah. Adanya perbedaan perlakuan panas juga mempengaruhi nilai kekerasan yang berdampak pada jenis patahan yang dihasilkan pada baja tersebut. Pada penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi ketahanan impak, kekerasan dan strukturmikro pada baja tahan karat martensitik 13 Cr 3 Mo 3 Ni dengan variasi suhu perlakuan panas serta mengevaluasi bentuk patahan pada baja tahan karat martensitik 13 Cr 3 Mo 3 Ni. Proses austenisasi dilakukan pada suhu 1000 o C, 1050 o C, dan 1100 o C dengan proses tempering pada suhu 500 o C, 550 o C, 600 o C, 650 o C, dan 700 o C dengan waktu penahanan 60 menit. Sedangkan uji mekanik yang dilakukan adalah uji kekerasan rockwell C dan uji impak charpy . Dan untuk mengetahui strukturmikro yang terbentuk, maka dilakukan uji metalografi dan untuk mengetahui hasil patahan setelah dilakukannya uji impak, maka dilakukan uji SEM . Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu nilai kekerasan terendah ditunjukkan pada suhu austenisasi 1000 o C dan suhu tempering 700 o C, yaitu 38,13 HRC . Sedangkan nilai impak tertinggi ditunjukkan pada suhu austenisasi 1100 o C dan suhu tempering 650 o C, yaitu 114,00 J. Adapun strukturmikro yang terbentuk adalah martensit, austenit sisa, ferit, dan karbida logam.
Kata kunci: BTK martensitik 13 Cr 3 Mo 3 Ni, Austenisasi, Tempering , Impak, SEM , Dimple , Cleavege

## ABSTRACT
THE IMPACT RESISTANCE, HARDNESS AND MICROSTRUCTURE OF 13 Cr 3 Mo 3 Ni MARTENSITIC STAINLESS STEELS WITH HEAT TREATMENT TEMPERATURE VARIATION. Turbine blades are an important part of the turbine that aims to rotate the turbine shaft to generate electrical energy. Generally, the material used in the turbine blades is martensitic stainless steel but the material is easy to failure. The failure mechanism is triggered by the micro cracks and chloride elements in the crack so that the blade breaks eventually. The existence of different heat treatment also affects the value of the hardness that affects the type of fault generated on the steel. In this study aims to evaluate impact resistance, hardness and microstructure of 13 Cr 3 Mo 3 Ni martensitic stainless steels with heat treatment temperature variation and to evaluate fracture forms of 13 Cr 3 Mo 3 Ni martensitic stainless steels. The austenitization process was carried out at 1000 o C, 1050 o C, and 1100 o C and tempering at 500 o C, 550 o C, 600 o C, 650 o C, and 700 o C with a holding time of 60 min. While the mechanical tests are rockwell hardness test and charpy impact test. To know the microstructure, metallographic test is conducted and to know the fracture surface after impact test, SEM is conducted. The result is the lowest hardness value is shown at austenitization temperature 1000 o C and
Jurnal Sains Materi Indonesia Vol. 19, No. 3, April 2018, hal. 125-130
tempering temperature 700 o C, that is 38.13 HRC. While the highest impact value is shown at austenitization of 1100 o C and tempering of 650 o C, that is 114.00 J. The microstructure formed is martensite, retained austenite, ferrite, and metal carbide.
Keywords: 13 Cr 3 Mo 3 Ni martensitic stainless steel, Austenitisazed, Tempering, Impact, SEM, Dimple, Cleavege

## PENDAHULUAN
Sudu turbin merupakan bagian dari turbin yang memiliki peranan yang cukup penting di industri pembangkit listrik khususnya di PLTU [1]. Dalam penggunaannya umur material relatif singkat. Hal tersebut disebabkan karena beberapa hal, sejumlah penelitian menjelaskan kegagalan ini disebabkan adanya retakan mikroskopis dan tingkat korosifitas yang cukup tinggi [1,2]. Dalam hal ini sudu yang paling sering ditemukan adanya kegagalan ditemukan pada sudu tekanan rendah dari turbin uap [3].
Pada penelitian sebelumnya bahwa analisis kegagalan pada sudut tekanan rendah dari turbin uap [4]. Mekanisme kegagalannya dipicu oleh adanya retak mikro dan unsur klorida didalam retakan tersebut sehingga akhirnya sudu tersebut mengalami patah. Bentuk patahannya memperlihatkan adanya deformasi plastis atau dimples . Adanya perbedaan perlakuan panas juga mempengaruhi nilai kekerasan yang berdampak pada timbulnya retak mikro pada baja tersebut [4].
Pada penelitian sebelumnya telah dilakukan penambahan unsur Molybdenum (Mo) pada baja tahan karat martensitik 410 dengan variasi suhu temper untuk mengevaluasi hubungan antar nilai kekerasan dan impak serta bentuk patahan yang dihasilkan. Namun, bentuk patahan yang dihasilkan masih memperlihatkan ketidakseragaman [5]. Pada penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi ketahanan impak, kekerasan dan strukturmikro pada baja tahan karat martensitik 13Cr 3 Mo 3 Ni dengan variasi suhu perlakuan panas serta mengevaluasi kekerasan dan bentuk patahan pada baja tahan karat martensitik 13Cr 3 Mo 3 Ni.

## METODE PERCOBAAN

## Bahan dan Alat
Bahan yang digunakan dalam penelitian adalah ingot baja tahan karat martensitik yang dibuat di dalam tungku induksi ( induction melting furnace ). Komposisi kimia baja tahan karat martensitik 13 Cr 3 Mo 3 Ni pada penelitian ini terdiri dari 13 % Kromium, 3 % Molybdenum dan 3 % Nikel sedangkan unsur lainnya adalah unsur minoritas. Secara lengkap komposisi kimia baja
tahan karat martensitik 13 Cr 3 Mo 3 Ni dapat dilihat pada Tabel 1.
Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi tungku induksi untuk peleburan, alat forging untuk proses forging , tungku muffle untuk proses hot forging , austenisasi dan tempering, mesin milling dan cutting untuk preparasi sampel, alat uji kekerasan Rockwell C Avri untuk uji kekerasan spesimen, mesin uji impak metode charpy untuk mengukur energi yang diserap oleh spesimen, alat uji metalografi untuk mengamati strukturmikro spesimen dan Scanning Electron Microscope ( SEM ) JEOL untuk mengamati bentuk patahan dari spesimen.

## Cara Kerja
Ingot baja tahan karat martensitik 13 Cr 3 Mo 3 Ni dengan ukuran (5 x 5 x 10) cm 3 dilakukan proses hot forging dengan suhu 1200 °C sampai dimensi ingot berubah menjadi ukuran (3 x 3 x 27) cm 3 . Kemudian proses pembentukan sampel impak charpy menggunakan mesin milling dan cutting serta proses penghalusan sampel menggunakan mesin poles. Kemudian sampel tersebut dilakukan proses perlakuan panas austenisasi pada suhu 1000 °C, 1050 °C dan 1100 °C selama 60 menit dan didinginkan cepat didalam oli. Setelah itu dilakukan proses tempering pada suhu 500 °C, 550 °C, 600 °C, 650 °C dan 700 °C dan didinginkan udara.
Pemilihan suhu austenisasi 1000 °C hingga 1100 °C bertujuan untuk mengubah kembali fasa ferit menjadi fasa austenit serta menghilangkan segregasi dan pengotor didalam baja martensitik 13 Cr 3 Mo 3 Ni kemudian didinginkan cepat didalam oli untuk membentuk fasa martensit. Sedangkan pemilihan suhu temperisasi 500 °C hingga 700 °C bertujuan untuk mengobservasi kekerasan yang dihasilkan pada baja tahan karat martensitik 13 Cr 3 Mo 3 Ni. Uji kekerasan Rockwell C, uji impak charpy dilakukan pada sampel yang telah mengalami perlakuan panas ( heat treatment ). Kemudian, hasil patahan spesimen uji dianalisis dengan menggunakan SEM-EDS .

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Uji Kekerasan dengan Variasi Suhu Austenisasi dan Suhu Tempering
Gambar 1 menunjukkan nilai kekerasan Rockwell C pada BTK martensitik 13 Cr 3 Mo 3 Ni setelah
Unsur C S P Mn Si Cr Mo Ni Fe % Berat 0,10 0,005 0,02 0,61 0,24 12,73 2,52 2,93 Bal.
Table 1 . Komposisi kimia material baja tahan karat martensitik 13 Cr 3 Mo 3 Ni.
Ketahanan Impak, Kekerasan dan Struktur Mikro pada Baja Tahan Karat Martensitik 13Cr 3 Mo 3 Ni dengan Variasi Suhu Perlakuan Panas ( Franco Dwiky Praguna )
austenisasi 1100 °C pada suhu tempering yang berbeda. Pada gambar tersebut, nilai kekerasan yang dihasilkan cukup beragam. Dari hasil tersebut, dapat diketahui bahwa nilai kekerasan yang paling tinggi terjadi pada suhu austenisasi 1100 °C dengan suhu temperimg 550 °C sebesar 51,37 HRC , sedangkan nilai kekerasan terendah terjadi pada suhu tempering 700 °C, yaitu sebesar 41,23 HRC . Pada suhu tempering 500 °C hingga 550 °C terlihat bahwa nilai kekerasannya naik secara signifikan, hal ini biasa disebut dengan fenomena secondary hardening [3,6]. Secondary hardening umumnya terjadi karena adanya unsur Chromium (Cr) dan Molybdenum (Mo), yang menyebabkan terbentuknya karbida logam [7]. Karbida logam akan mulai stabil pada suhu di atas 550 °C dan menyebabkan nilai kekerasan semakin menurun [1].
Dari Gambar 2, dapat diketahui bahwa nilai kekerasan tertinggi pada suhu austenisasi 1000 °C adalah pada suhu tempering 600 °C, yaitu sebesar 44,03 HRC , begitupun dengan suhu austenisasi 1050 °C dan 1100 °C yang masing-masing menunjukkan nilai kekerasan tertinggi pada suhu tempering 600 °C, yaitu sebesar 47,37 HRC dan 43,70 HRC , sedangkan nilai kekerasan terendah ditunjukkan pada suhu tempering 700 °C pada masing-masing suhu austenisasi, yaitu sebesar 38,13 HRC , 41,90 HRC , dan 41,23 HRC . Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi suhu tempering ,
maka nilai kekerasannya semakin rendah. Hal tersebut sesuai dengan teori yang mengatakan bahwa semakin tinggi suhu tempering , maka semakin kecil pula nilai kekerasan yang dihasilkan [7].

## Hasil Uji Impak dengan Variasi Suhu Austenisasi dan Suhu
Tempering
Gambar 3 menunjukkan nilai impak yang dihasilkan dari proses perlakuan panas dengan suhu austenisasi 1100 °Cdengan variasi suhu tempering yang berbeda-beda. Terlihat pada gambar di atas, bahwa nilai kekerasan yang dihasilkan cukup beragam. Dari hasil tersebut, dapat diketahui bahwa nilai impak teringgi terjadi pada suhu austenisasi 1100 °C dengan suhu temperimg 650 °C, yaitu sebesar 114,00 J, sedangkan nilai impak terendah terjadi pada suhu tempering 550 °C sebesar 15,90 J.
Dari Gambar 4, dapat diketahui bahwa nilai impak tertinggi pada suhu austenisasi 1000 °C adalah pada suhu tempering 650 °C sebesar 104,52 J, sama halnya dengan suhu austenisasi 1050 °C dan 1100 °C, pada sampel tersebut nilai impak tertinggi ditunjukkan pada suhu tempering 650 °C sebesar 92,54 J dan 114,00 J. Sedangkan nilai impak terendah pada suhu austenisasi 1000 °C ditunjukkan pada suhu tempering 600 °C, yaitu sebesar 40,00 J, sama halnya dengan suhu austenisasi 1050 °C dan 1100 °C sebesar 55,34 J dan 29,80 J.
Gambar 2 . Hubungan variasi suhu austenisasi dengan variasi tempering suhu tinggi terhadap uji kekerasan Rockwell .
Gambar 1 . Kekerasan Rockwell C pada baja tahan karat martensitik 13 Cr 3 Mo 3 Ni setelah austenisasi 1100 o C pada suhu tempering yang berbeda.
Gambar 4 . Hubungan variasi suhu austenisasi dengan variasi suhu tempering terhadap ketahanan impak.
Gambar 3 . Hubungan suhu austenisasi 1100 o C dengan variasi suhu tempering terhadap ketahanan impak
Jurnal Sains Materi Indonesia Vol. 19, No. 3, April 2018, hal. 125-130

## Hasil Uji Strukturmikro
Pada umumnya strukturmikro yang terbentuk setelah proses tempering adalah fasa martensit temper berbentuk bilah ( lath ), ferit delta, austenit sisa, dan karbida logam. Fasa martensit pada baja tahan karat dapat dihasilkan pada proses hardening dimana baja dipanaskan pada suhu austenit sekitar 1000 °C hingga 1100 °C sehingga fasa didalam baja tahan karat menjadi fasa austenit dengan karbon didalam larutan padat. Kemudian baja tersebut didinginkan cepat menggunakan oli sehingga fasa austenit bertansformasi menjadi fasa martensit. Setalah baja tersebut mengalami proses tempering, fasa martensit bertansfomasi menjadi fasa martensit temper .
Namun, ada sebagian fasa austenit tidak bertransformasi menjadi fasa martensit, fasa tersebut dinamakan fasa austenit sisa yang berada berbatasan dengan martenstit lath . Terbentuknya fasa ferit delta pada suhu kamar dapat disebabkan karena proses solidifikasi yang tidak setimbang. Senyawa karbida logam didalam baja dalam bentuk presipitat sebelum dilakukan proses quenching dan karbida logam tersebut tidak larut dan menyebar didalam matiks ketika dilakukan proses tempering. Karbida logam terlihat seperti bintik hitam ketika diamati dengan mikroskop optik.
Gambar 5 (a) merupakan sampel yang telah melalui proses perlakuan panas pada suhu austenisasi 1100 °C dengan suhu tempering 500°C. Gambar tersebut menunjukkan terbentuknya fasa martensit bilah, ferit, karbida logam dan terdapat austenit sisa. Gambar 5 (b) merupakan sampel yang telah melalui proses perlakuan panas pada suhu austenisasi 1100 °C dengan suhu tempering 550 °C. Gambar tersebut menunjukkan terbentuknya fasa martensit bilah, ferit, karbida logam, dan austenit sisa. Dari gambar tersebut, terlihat bahwa karbida logam, yang terbentuk relatif banyak. Oleh karena itu nilai kekerasannya lebih tinggi dari pada sampel lainnya yang ditunjukkan pada Gambar 1, namun nilai impaknya lebih kecil dari pada sampel lainnya yang ditunjukkan pada Gambar 3. Hal ini mengindikasikan bahwa sampel tersebut memiliki sifat getas.
Gambar 5(c) merupakan sampel yang telah melalui proses perlakuan panas pada suhu austeni sasai 1100 °C dan suhu tempering 600 °C. Pada gambar tersebut menunjukkan karbida logam relatif lebih sedikit dan daripada sampel temper 550 °C. Oleh karena itu, pada sampel tersebut terlihat adanya penurunan nilai kekerasaan pada Gambar 1, namun nilai impaknya lebih tinggi daripada sampel temper 550°C.
Gambar 5 . Hasil metalografi dengan perbesaran 200x pada sampel suhu austenisasi 1100 o C dengan suhu tempering (a). 500 o C, (b). 550 o C, (c). 600 o C, (d). 650 o C dan
(e). 700 o C. (e) (c) (d) (b) (a)
Ketahanan Impak, Kekerasan dan Struktur Mikro pada Baja Tahan Karat Martensitik 13Cr 3 Mo 3 Ni dengan Variasi Suhu Perlakuan Panas ( Franco Dwiky Praguna )
Gambar 5(d), dimana pada sampel tersebut dilakukan proses austenisasi pada suhu 1100 °C, dengan suhu tempering 650 °C. Pada gambar tersebut menunjukkan fasa martensit tempering dengan ukuran yang relatif besar daripada sampel lainnya. Oleh karena itu, sampel tersebut memiliki nilai kekerasan lebih kecil daripada sampel 600 °C namun tidak signifikan yang ditunjukkan pada Gambar 1. Akan tetapi, nilai impaknya lebih tinggi daripada sampel lainnya yang ditunjukkan pada Gambar 3. Hal tersebut mengindikasikan bahwa sampel ini memiliki sifat ketangguhan yang lebih tinggi daripada sampel lainnnya.
Pada Gambar 5(e), sampel yang telah melalui proses austenisasi dengan suhu 1100 °C , dengan suhu tempering 700 °C. Dari gambar tersebut, terlihat fasa martensit temper memiliki ukuran lebih kecil dari pada sampel tempering 650 °C. Sedangkan karbida logam semakin banyak yang larut pada suhu tempering 700 °C di dalam matriks austenit dan stabilitas fasa austenit menurun selama proses pendinginan berlangsung [8].
Gambar 6 . Pengaruh suhu austenisasi (a). 1000 o C, (b). 1050 o C, dan (c). 1100 o C pada variasi suhu tempering terhadap ukuran butiran dalam satuan mikron.
(c) (a) (b)
Hal lain yang menjadi penyebab nilai impak turun adalah karena adanya transformasi fasa austenit menjadi fasa martensit [8-9].

## Hasil Perhitungan Ukuran Butir
Untuk mengetahui strukturmikro pada permukaan sampel dilakukan pengujian metalografi dengan pembesaran 200 x. Penjelasan strukturmikro juga akan berkaitan dengan hasil perhitungan ukuran butir. Perhitungan ukuran butir pada penelitian ini menggunakan metode Planimetric Jeffries . Hasil perhitungan akan ditampilkan dalam bentuk grafik perbandingan. Gambar 6 (a) dan Gambar 6 (b) pada perhitungan ukuran butir, menunjukkan bahwa semakin besar diameter butir, jumlah butir fasa martensit yang ada pada sampel akan semakin sedikit. Sehingga nilai kekerasan akan menjadi rendah. Sedangkan pada Gambar 6 (c), dapat dilihat bahwa pada suhu tempering 550 °C terjadi penurunan diameter butir, hal ini berkaitan dengan nilai kekerasan yang cenderung tinggi pada suhu tersebut.

## Hasil Uji Scanning Electron Microscope
Pada Gambar 7 (a), sampel yang telah melalui proses perlakuan panas pada suhu austenisasi 1000 °C dengan suhu tempering 600 °C, dimana pada gambar tersebut menunjukkan dimple fracture . Cekungan seperti mangkuk merupakan hasil dari gabungan microvoid . Cekungan tersebut dinamakan sebagai dimple [10-11].
Cekungan kecil terbentuk jika jumlah partikel lebih banyak dan saling berdekatan, sehingga microvoid tidak sempat tumbuh membesar ketika bergabung dengan microvoid yang lain [10-11] . Adapun nilai kekerasan yang dihasilkan pada sampel ini, yakni sebesar 44,03 HRC .
Beda halnya dengan Gambar 7(b), sampel yang telah melalui proses perlakuan panas pada suhu austenisasi 1000 °C dengan suhu tempering 650°C, menunjukkan bentuk dimple fracture , sehingga nilai impak cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan Gambar 7(a), yakni 104,52 J. Adapun nilai kekerasan yang dihasilkan pada sampel ini sebesar 43,77 HRC .
Gambar 7(c) merupakan sampel yang telah melalui proses perlakuan panas pada suhu austenisasi 1000 °C dengan suhu tempering 700 °C. Gambar tersebut memperlihatkan cleavage fracture . Cleavage fracture secara teoritis mempunyai bentuk permukaan yang sama dan benar-benar datar [10].
Pada sampel ini nilai impak menunjukkan hasil yang lebih rendah daripada sampel dengan suhu austenisasi 1000 °C dan suhu tempering 650 °C, yakni 71,40 J. Adapun nilai kekerasan yang dihasilkan pada sampel ini sebesar 38,13 HRC .
Jurnal Sains Materi Indonesia Vol. 19, No. 3, April 2018, hal. 125-130

## KESIMPULAN
Setelah dilakukan analisa dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa nilai kekerasan terendah terjadi pada baja tahan karat martensitik 13 Cr 3 Mo 3 Ni pada suhu austenisasi 1000 °C dan suhu tempering 700 °C sebesar 38,13 HRC . Sedangkan nilai kekerasan tertinggi terjadi pada baja dengan suhu austenisasi 1100 °C dan suhu tempering 550 °C sebesar 51,37 HRC . Nilai impak terendah terjadi pada baja dengan suhu austenisasi 1100 °C dan suhu tempering 550 °C sebesar 15,90 J. Sedangkan nilai impak tertinggi terjadi pada baja dengan suhu austenisasi 1100 °C dan suhu tempering 650 °C sebesar 114,00 J. Strukturmikro yang terbentuk pada baja tahan karat adalah fasa martensit, ferit, austenit sisa, dan karbida logam. Ukuran butir pada strukturmikro baja dari hasil perlakuan panas mempengaruhi bentuk patahan yang dihasilkan. Perlakuan panas pada suhu austenisasi 1000 °C pada suhu tempering 600-650 °C menghasilkan bentuk patahan ‘ dimple ’ sedangkan pada suhu 700 °C menghasilkan bentuk patahan cleavage .

## UCAPAN TERIMAKASIH
Terima kasih kepada Pusat Penelitian Metalurgi dan Material (P2MM) LIPI yang telah memfasilitasi dan membimbing dalam pengujian pada proses penelitian dan terima kasih kepada jurusan teknik mesin UNTIRTA yang telah membimbing hingga proses penelitian selesai dengan baik.

## DAFTAR ACUAN
[1]. E. Mabruri, M. S. Anwar, S. Prifiharni, T. B. Romijarso, and B. Adjiantoro. “Pengaruh Mo dan Ni Terhadap Struktur Mikro dan Kekerasan Baja Tahan Karat Martensitik 13Cr.” Metalurgi , vol. 3, pp. 133-140, 2015.
[2]. E. Mabruri, M. S. Anwar, S. Prifiharni, T. B. Romijarso, and B. Adjiantoro. “Tensile Properties
of The Modified 13Cr Martensitic Stainless Steel.” in Proc. AIP Conference 1725 , pp. 020039-1- 020039-5, 2016.
[3]. A. Komara and Y. Kusuma. “Analisa Kegagalan Blade Baris Terakhir Pada Rotor Turbin Uap Tipe Condensing.” Sinergi , vol. 18, no. 1, pp. 47-52, 2014.
[4]. D. Ziegler, M. Puccinelli, B. Bergallo, and A. Picasso.”Investigation of Turbine Blade Failure in a Thermal Power Plant.” Case Stud. Eng. Fail. Anal. , vol. 1, pp. 192-199, 2013.
[5]. E. Mabruri, Z. Ahmad, Sahlan, M. S. Anwar, and T. B. Romijarso. “Effect of Tempering Temperature on Hardness and Impact Resistance of the 410- 1Mo Martensitic Stainless Steels for Steam Turbine Blades.” Int. J. Eng. Technol. , vol. 8, no. 6, pp. 2547-2551, 2017.
[6]. ASM International, “Metallography and Mircostructures,” in ASM Metals Handbook Vol.
9 , G. F. Vander Voort, Ed. ASM International, 2004.
[7]. G. Chakraborty, C.R.Das, S.K. Albert, A.K.Bhaduri, V.T. Paul, G.Panneerselvam and A. Dasgupta.
“Study on Tempering Behaviour of AISI 410
Stainless Steel.” Mater. Charact. , vol. 100, pp. 81-87, 2015.
[8]. F. Niessen. “Austenite reversion in low-Carbon Martensitic Stainless Steels - a CALPHAD Assisted Review.” J. Mater. Sci. Technol. , 2018. DOI: 10.1080/02670836.2018.1449179.
[9]. L. Hong-ying, H. Ji-dong, L. Jun, C. Guang, and SUN Xiong-jie. “Effect of Tempering Temperature on Microstructure and Mechanical Properties of AISI 6150 Steel.” J. Cent. South Univ. , vol. 59, no. 8, pp. 866-870, 2013.
[10]. ASM International. “Fractography.” in ASM Metals Handbook Volume 12 , K. Mills, Ed. ASM International, 1987.
[11] R. Usman. “Analisis Kegagalan Katup Buang Pada Mesin Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD).” J. String , vol. 1, no. 1, 2016.